(96) 



leinenl place dans des fours moyens. Il suffit de les remplacer par de plus petits que 

 l'on recouvre tout simplement d'un second creuset renversé et percé d'un petit trou à 

 sa base, laquelle pourra émerger par l'orifice du couvercle du four. C'est ainsi que la 

 plupart des charges ont été faites avec des creusets n° i4 munis d'un creuset n" 12 

 comme couvercle. Il n'est pas nécessaire, en effet, que le tout soit porté à la tempéra- 

 ture de réduction. On peut la produire en plaçant le mélange sur une assiette et le 

 recouvrant de poudre de magnésium. Il suffit alors d'approcher une allumette enflam- 

 mée : le métal brûle, et la chaleur dégagée par la combustion de ce dernier amorce la 

 réaction qui se continue d'elle-même. 



» Après refroidissement, on trouve une masse parfaitement homogène de couleur 

 marron clair, sans marbrures bleues on brunes ('), poreuse et friable que l'on détache 

 très facilement. Les parois intérieures du creuset sont devenues gris bleu, ce qui 

 montre que le magnésium a aussi exercé son action réductrice sur ces dernières. Si 

 l'on veut obvier à cet inconvénient, on doit brasquer de magnésie l'intérieur des creu- 

 sets ou bien rejeter les parties en contact avec les parois. 



» On traite la poudre d'abord par l'acide chlorhydrique. Si le mélange était bien 

 intime, il n'y a pas trace de siliciure d'hydrogène; donc pas de siliciure de magnésium 

 formé dans la réaction. L'acide sulfurique bouillant enlève les dernières traces de 

 magnésium libre ou combiné. Puis, par deux ou trois traitements alternés à l'acide 

 fluorhydrique, au bain-marie et à l'acide sulfurique bouillant, on fait disparaître la 

 silice et les siliciures. On termine par une ébullition à l'acide chlorhydrique, puis à 

 l'eau. 



» Après dessiccation, on obtient une matière pulvérulente, de couleur 

 marron, parfaitement homogène. Parfois, surtout lorsque les charges ont 

 été trop fortes ou les mélanges peu homogènes, on découvre, à l'œil nu, 

 des grains brillants, très fins et d'autres plus volumineux, de nuance plus 

 foncée. Au microscope ils présentent des formes bizarres. C'est la cha- 

 leur dégagée par la réaction qui, leur ayant fait subir un commencement 

 de fusion, a eu pour effet de les polir en certains points ou de les souder 

 en d'autres. Si l'on veut les éliminer, on les sépare par lévigation; si l'on 

 veut les éviter absolument, on augmente la proportion de magnésie. 



)> En employant des matières premières chimiquement pures, on obtient 

 uu silicium titrant 99, 09 à 99, 60 pour too. Avec les produits commerciaux, 

 on a des chiffres très voisins (*). » 



(') Au début de ces recherches, lorsque les mélanges n'étaient pas suffisamment 

 intimes ou qu'ils contenaient de l'eau, j'ai obtenu aussi de violentes explosions et des 

 marbrures indiquant une matière non homogène. 



(-) Ce travail a été fait au laboratoire des Hautes Éludes de l'École supérieure de 

 Phrmaacie. 



